972 Sitzung der phys.-math. Classe v. 23. October. — Mittheilung v. 31. Juli. 
aufgesetzte dünnwandige Eisenröhren genau so gross war, wie die 
durch aufgesetzte gleich hohe massive Eiseneylinder von gleichem 
Durchmesser. Die Schliessung der aufgesetzten Röhren durch einen 
Eisendeckel machte keinen bemerkbaren Unterschied, wenn keine 
Verlängerung des Rohres dadurch bewirkt wurde. 
Zur Bestimmung des vom nicht magnetischen umgebenden Raume 
der Entwiekelung des Magnetismus im Eisen entgegengesetzten Wider- 
standes war es nöthig, den magnetischen Vertheilungswiderstand des 
lufterfüllten oder leeren Raumes mit dem des Eisens zu vergleichen. 
Es kann dies Verhältniss kein constantes sein, da der speecifische 
magnetische Vertheilungswiderstand des Eisens sich mit der Stärke 
seiner Magnetisirung ändert. 
Wie bekannt und auch aus den obigen Versuchen ersichtlich, 
nimmt in einem in sich geschlossenen Elektromagnete der Magnetismus 
anfänglich schneller zu wie die Stromstärke. Die Zunahme des Magne- 
tismus erreicht dann bald ein Maximum und sinkt bei weiterer Steige- 
rung der Stromstärke langsam bis auf einen sehr geringen Betrag 
hinab. Besonders auffallend ist bei diesem Verhalten der magnetischen 
Körper die anfängliche Verstärkung der Wirkung der magnetisirenden 
Kraft bis zu einem Maximum. Die Lage dieses Maximums ist ab- 
hängig von der Beschaffenheit des Eisens. Bei weichem Eisen tritt 
das Maximum der Zunahme des Magnetismus bei gleicher Zunahme 
der magnetisirenden Kraft früher ein wie bei härterem. Es ist daher 
nicht unwahrscheinlich, dass diese anfängliche schwächere Wirkung 
der magnetisirenden Kraft überhaupt nur eine Folge der unvoll- 
kommenen Weichheit des Eisens ist. Um dies näher zu untersuchen 
liess ich zwei gleiche Ringe, einen aus möglichst weichem Rund- 
eisen und den andern aus weichem Stahl herstellen. Dieselben 
inneren Durchmesser und waren gleich- 
mm mm 
hatten 50”"” äusseren und 35 
mässig mit je zwei Spiralen, die untere aus 350 Windungen o.2 
dieken Drahtes, die obere aus 190 Windungen 0.75”” dieken Drahtes 
umwickelt. Die zweite Spirale diente als Magnetisirungs-, die erste 
als Inductionsspirale. Die erste Verticalspalte der Tabelle III. giebt 
die gemessenen Stromstärken, die zweite die zugehörigen durch den 
mm 
mm 
Ausschlag des Spiegelgalvanometers gemessenen magnetischen Mo- 
mente des Eisenringes, die dritte die hieraus berechnete Zunahme des 
Magnetismus durch eine Vermehrung der Stromstärke um 0.001 An. 
Die vierte und fünfte Spalte geben dieselben Werthe für den Stahl- 
ring. Es ergiebt sich aus diesen Versuchen, dass beim Eisenring 
das Maximum der Zunahme des Magnetismus schon bei o.ı Anup. ein- 
getreten war, während es beim weichen Stahlringe erst bei 0.5 Amr, 
eintrat und ferner, dass dies letztere Maximum nur etwa den halben 
